( 5o7 ) 

 )) D'autres articles, qu'on lira avec intérêt, se rapportent à des ouvrages 

 publiés récemment. » 



CHIMIE. — Sur ta préparation de l'uranium; par M. Peligot. 



« Dans l'avant-dernière séance de l'Académie, en parlant du remarquable 

 travail de M. Roscoe sur le vanadium, M. le Secrétaire perpétuel a bien 

 voulu rappeler mes anciens travaux sur l'iiraniiun. Je me permets de 

 revenir à mon tour sur l'une des propriétés les plus inattendues de ce 

 métal, sur sa densité. 



» Dans mon premier travail, je n'avais obtenu l'uranium qu'à l'état pul- 

 vérulent; plus tard, j'ai pu le préparer sous forme de globules fondus à 

 une haute température. Dans cet état il est blanc, un peu malléable, 

 quoique presque aussi dur que l'acier. La lime en détache des parcelles qui 

 briilent à l'air avec un vif éclat. Au bout de quelque temps il prend, à la 

 température ordinaire, une teinte de bronze, quelquefois d'acier bleui. 



» On remarquait, à l'Exposition Universelle de 1867, parmi les produits 

 exposés par M. Menier, un grand nombre de substances chimiques et de 

 métaux rares très-habilement préparés dans son usine de Saint-Denis par 

 M. Achille Valenciennes. Au nombre de ces produits se trouvait une assez 

 grande quantité d'uranium fondu. Le procédé enqiloyé par ce chimiste 

 pour obtenir ce métal diffère peu de celui que j'ai indiqué. Voici en quoi 

 il consiste, d'après la Note que j'ai demandée à M. A. Valenciennes. 



» Un mélange de ^5 grammes de protochlorure d'uranium, i5o grammes 

 de chlorure de potassium desséché et 5o grammes de sodium coupé en 

 petits fragments est introduit dans un creuset de porcelaine de Bayeux; on 

 ajoute par-dessus le mélange du chlorure de potassium. Le creuset est 

 placé dans un autre creuset en plombagine, et on remplit le vide avec du 

 poussier de charbon bien sec. On chauffe au charbon de bois dans un four à 

 vent. La réaction se fait avec régularité à la température rouge. Ou donne 

 alors aussi rapidement que possible un coup de feu, de manière à fondre le 

 métal sans volatiliser le fondant. Dans la scorie noire très-dense qu'on ob- 

 tient, on trouve des produits d'uranium qu'on en sépare par des lavages. 



» Dans cette préparation, il faut : d'une part, éviter l'action de l'hiuni- 

 dité de l'air, qui décompose le protochlorure d'uranium et qui le transforme 

 en oxyde iirédiictible par le sodiiun; d'autre part, abriter le niétal, i)endant 

 son refroidissement, du contact de l'oxygène atmosphérique. 



» M. Menier ayant mis à ma disposition une partie de l'uranium (pi il 



